( 742 ) 



tout aussi bien dériver de la pegmatite, dont les grandes masses renfer- 

 ment toujours des lames de mica. 



» L'étude du résidu n'est utile que dans les analyses empiriques dont 

 les résultats doivent être appliqués à la composition des pâtesde porcelaine. 



» § V. — Un tableau très-développé (annexé au Mémoire original) donne 

 la composition des véritables argiles kaoliniques (abstraction faite des corps 

 étrangers qui leur sont mêlés) et les formules immédiates qui les repré- 

 sentent. 



» Nous nous sommes déjà expliqués plus haut (§ III) sur l'importance 

 que méritent ces formules et nous ne les donnons que pour mieux faire 

 sentir la difficulté qu'il y a à établir une différence réelle entre des formules 

 si rapprochées. Cependant sur 3i argiles kaoliniques il y en a 24 qui ont 

 pour ainsi dire un lien commun dans la proportion d'eau comparée à celle 

 de l'alumine prise pour unité. 



« S'il est donc possible de trouver quelques rapprochements dans cette 

 multitude de kaolins de composition si différente, c'est certainement dans 

 les vingt-quatre dont l'alumine et l'eau sont dans les rapports de 1 à 3. 



» Mais sur ces vingt-quatre kaolins, il y en a dix-neuf dont les diffé- 

 rences de composition ne sont pas très-considérables. 



» Or si par un moyen convenable , on parvenait à faire disparaître ces 

 différences, ou à les rendre encore plus faibles, il nous semble que l'on 

 pourrait considérer chimiquement ce groupe si nombreux comme composé 

 de substances de nature et de provenance identiques. 



» Dès nos premiers essais dans cette direction, nous avons remarqué un 

 phénomène propre à simplifier singulièrement le problème que nous nous 

 étions proposé. 



» Nous avons vu que lorsque l'on fait bouillir une argile kaolinique pen- 

 dant une minute, ou tout au plus pendant une minute et demie, dans une 

 dissolution aqueuse de potasse à l'alcool, de la densité 1,075, elle aban- 

 donne une certaine quantité de silice sans trace d'alumine; si l'on applique 

 ce traitement à une grande quantité d'argile kaolinique, en proportionnant 

 leur masse à leur contenance réelle d'argile , on arrivera , à peu d'excep- 

 tions près, à enlever une telle proportion de silice, que les formules pri- 

 mitives en sont remarquablement modifiées , et , dans le plus grand nombre 

 des cas, elles prennent une expression très-simple et uniforme. 



» Ce sont les formules ainsi modifiées que nous appellerons formules 

 définitives. 



» Nous nous sommes arrêtés de préférence sur les vingt-quatre kaolins, 



